AFt phases
ए. एफ. टी. चरण कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ट्राइसबस्टिट्यूटेड, या कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसबस्टिट्यूटेड, कंक्रीट में हाइड्रेटेड (या कठोर) सीमेंट पेस्ट (एच. सी. पी.) में मौजूद चरणों को संदर्भित करते हैं। सीमेंट जलयोजन उत्पादों में ए. एफ. एम. और ए. एफ. टी. चरण कैल्शियम एल्युमिनेट विभिन्न प्रकार के आयनों के साथ संयोजन में जटिल लवण बना सकते हैं। सीमेंट रसायन विज्ञान में कैल्शियम एल्युमिनेट की दो श्रृंखलाओं को जाना जाता हैः ए. एफ. एम. और ए. एफ. टी. चरण, क्रमशः मोनो-या त्रि-प्रतिस्थापित होने के कारण दिए गए द्विवेलेंट आयन एक्स (जैसे। ,, या एक द्विवेलेंट अशुद्धता की मेजबानी करना जैसे कि), या एक मोनोवेलेंट आयनन की दो इकाइयों के साथ, जैसे। ,, या एक मोनोवेलेंट अशुद्धता की मेजबानी करना जैसे, या।)। उनके सामान्य सूत्र क्रमशः हैंः जिसमें एन, हाइड्रेट में मौजूद पानी के अणुओं की संख्या, ए. एफ. एम चरणों के लिए 10 से 12 की सीमा में है, और ए. एफ. टी चरणों के लिए लगभग 32 है। ए. एफ. टी. चरण ए. एफ. टी. चरण सीमेंट क्लिंकर के महत्वपूर्ण जलयोजन उत्पाद हैं। फेरिक आयन () द्वारा एल्यूमीनियम आयन () के संभावित प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए वे सामान्य सूत्र के साथ क्रिस्टलीय हाइड्रेट हैं। वे तब बनते हैं जब ट्राइकलसियम एल्यूमिनेट (, यह भी उल्लेख किया गया है) एक घुलनशील कैल्शियम नमक () के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह आमतौर पर होता है, लेकिन यह क्रमशः सल्फोएल्यूमिनेट या कार्बोएल्यूमिनेट को भी जन्म दे सकता है। ट्राइ-सल्फोएल्यूमिनेट मुख्य और सबसे ज्ञात ए. एफ. टी. चरण एट्रिंजाइट है, जो एक प्राकृतिक खनिज के रूप में भी मौजूद है, जिसे पहली बार 1874 में एट्रिंजर बेलरबर्ग ज्वालामुखी, एट्रिंजेन, राइनलैंड-फाल्ज़, जर्मनी के पास एक घटना के लिए वर्णित किया गया था। इट्रिंगाइट को फ्रांसीसी रसायनज्ञ (1858-1922) के अग्रणी कार्य के सम्मान में 'कैंडलोट के नमक' के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने सीमेंट जलयोजन का अध्ययन किया और कैल्शियम सल्फो-एल्यूमिनेट्स की खोज की। कैंडलॉट की खोज के बाद हेनरी लुई ले चैटेलियर ने भी ए. एफ. टी. चरणों की पहचान की जब उन्होंने सीमेंट जलयोजन उत्पादों की जांच की। उन वर्षों में जोन्स द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया गया था। कंक्रीट रसायन विज्ञान में, एट्रिंगाइट सामान्य सूत्र का एक हेक्सा कैल्सियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट हाइड्रेट है, या सीमेंट रसायन विज्ञान संकेतन में C6A3H32 के रूप में भी संक्षिप्त है। पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद कैल्शियम सल्फेट के साथ ट्राइकल्सियम एल्यूमिनेट () की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हाइड्र्रेटेड पोर्टलैंड सीमेंट प्रणाली में एट्रिंगाइट बनता है। एट्रिंजाइट, ए. एफ. टी. चरणों या () का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड और सल्फेट की स्टोइकिओमेट्रिक मात्रा में प्रतिक्रिया करके जलीय घोल में सीधे संश्लेषित किया जा सकता है। सीमेंट प्रणाली में, एट्रिंजाइट की उपस्थिति कैल्शियम सल्फेट और ट्राइ-कैल्शियम एल्यूमिनेट () के अनुपात पर निर्भर करती है; जब यह अनुपात कम होता है, तो प्रारंभिक जलयोजन के दौरान एट्रिंजाइट बनता है और फिर संबंधित कैल्शियम एल्यूमिनेट मोनोसल्फेट (ए. एफ. एम. चरण या ()) में परिवर्तित हो जाता है। जब अनुपात मध्यवर्ती होता है, तो एट्रिंजाइट का केवल एक हिस्सा ए. एफ. एम. में परिवर्तित हो जाता है और दोनों सह-अस्तित्व में हो सकते हैं, जबकि एट्रिंजाइट के उच्च अनुपात में ए. एफ. एम. में परिवर्तित होने की संभावना नहीं है। ट्राइ-कार्बोल्यूमिनेट जोन्स (1938) ने ए. एफ. टी. और ए. एफ. एम. कैल्शियम कार्बोल्यूमिनेट हाइड्रेट चरणों के अस्तित्व और कुछ ऑप्टिकल विशेषताओं की सूचना दी। फेल्डमैन और अन्य। (1965) ने दिखाया है कि की जलयोजन प्रतिक्रिया को जोड़कर दबाया जा सकता है और यह मुख्य रूप से अनाज की सतह पर कैल्शियम कार्बोएल्यूमिनेट के गठन के कारण होता है। तंत्र वही है जो कंक्रीट की त्वरित सेटिंग को रोकने के लिए मिलिंग के दौरान सीमेंट क्लिंकर में जोड़े गए अधिक घुलनशील जिप्सम द्वारा जारी सल्फेट आयन के साथ होता है। कार्लसन और बर्मन (1960) और क्लिएगर (1990) के अनुसार, कार्बोनेट-ए. एफ. एम., मोनोकार्बोनेट और हेमिकार्बोनेट, कार्बोनेट-ए. एफ. टी., ट्राइकार्बोएल्यूमिनेट की तुलना में अधिक स्थिर हैं। लोथेनबाख और विनीफेल्ड (2006) थर्मोडायनामिक गणना से यह भी संकेत मिलता है कि कैल्साइट की छोटी मात्रा की उपस्थिति में, अन्य हाइड्रेट्स, सी-एस-एच, पोर्टलैंडाइट और एट्रिंगाइट के साथ सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य सामान्य जलयोजन उत्पादों में कैल्शियम एल्यूमिनेट मोनोकार्बोनेट (ए. एफ. एम.) मौजूद हैं। ट्राइकार्बोएल्यूमिनेट, (C6A3H32), एट्रिंजाइट (C6A3H32) के समतुल्य कार्बोनेट है। इसकी एक समरूप संरचना है और जल जलयोजन अणुओं की संख्या समान हैः 32। संबंधित मोनोकार्बोएल्यूमिनेट (सी4एएच11) भी कम हाइड्रेटेड हैः मोनोसल्फोएल्यूमिनेट के लिए 12 के स्थान पर 11 पानी के अणु। क्लिंकर जलयोजन के दौरान की प्रतिक्रिया सीमेंट क्लिंकर के चार मुख्य चरणों (अलाइटः, बेलाइटः,, और टेट्राकैलसियम एलुमिनो फेराइटः) के बीच, ट्राइकल्सियम एल्यूमिनेट (:), सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील चरण है और इसकी जलयोजन प्रतिक्रिया भी सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी है। यदि जलयोजन दर को नियंत्रित करने और धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, तो कंक्रीट को आसानी से फ्लैश सेटिंग के अधीन किया जा सकता है, खासकर यदि गर्मियों के दौरान परिवेश का तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि सीमेंट के निर्माण के लिए पीसने की प्रक्रिया के दौरान क्लिंकर में जिप्सम (घुलनशीलता) का एक छोटा सा जोड़ किया जाता है। कंक्रीट के निर्माण के दौरान, जिप्सम पानी के संपर्क में घुल जाता है, मुक्त हो जाता है और आयन घोल में आ जाते हैं। ये आयन हाइड्रेटिंग कणों की सतह पर मौजूद एल्यूमिनेट आयनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अनुसार कम घुलनशील एट्रिंजाइट की एक पतली अभेद्य परत बनाते हैंः परिणामस्वरूप, कणों की सतह कुछ निष्क्रियता से गुजरती है, कम सुलभ हो जाती है, और हाइड्रेशन प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। एक समान प्रभाव, हालांकि कम स्पष्ट है, कम घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट () की उपस्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है। ए. एफ. टी.-सल्फेट-ए. एफ. एम.-सल्फेट का रूपांतरण सल्फेट आयनों के बाहरी स्रोत की अनुपस्थिति में, एट्रिंजाइट (ए. एफ. टी.) का ए. एफ. एम. में और इसके विपरीत परिवर्तन ठोस छिद्र जल में तापमान और पी. एच. स्थितियों (आयनों में सांद्रता) दोनों पर निर्भर करता है। विभिन्न तंत्र सह-अस्तित्व में हो सकते हैं और इन परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं। पहला तंत्र तापमान और पी. एच. के कार्य के रूप में प्रत्येक चरण की संबंधित ऊष्मागतिकीय स्थिरता (घुलनशीलताः विघटन-वर्षा प्रतिक्रियाएं) पर सीधे निर्भर कर सकता है। एक अन्य तंत्र सी-एस-एच चरणों पर सल्फेट आयनों के अवशोषण पर निर्भर कर सकता है। सी. एस. एच. का अवशोषण तापमान और पी. एच. के साथ बढ़ता है। उच्च टी, या उच्च पी. एच. पर, इस अवशोषण के कारण, ठोस छिद्र जल सल्फेट आयनों में समाप्त हो जाता है और ए. एफ. एम. अधिमानतः ए. एफ. टी. (एट्रिंगाइट) के संबंध में बनता है। जब टी, या पी. एच, स्थापना और सख्त होने के बाद कंक्रीट के ठंडा होने के कारण, या पानी द्वारा कंक्रीट संरचना के रिसाव के कारण कम हो जाता है (डूबा हुआ कंक्रीट घटक, जैसे कि एक पुल का ढेर), तो सल्फेट आयन भौतिक रूप से सी-एस-एच पर अवशोषित हो जाते हैं (अवशोषण प्रक्रिया) कंक्रीट के छिद्र वाले पानी में छोड़ दिए जाते हैं और ए. एफ. टी. (एट्रिंगाइट) के धीमे क्रिस्टल विकास के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। साहित्य में अन्य तंत्र भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि क्लिंकर द्वारा सल्फेट आयनों की धीमी और विलंबित रिहाई। आयरन (II) सल्फाइड का ऑक्सीकरण, जैसे कि पाइराइट (), या पाइरहोटाइट (Fe (1-x) S), जो कभी-कभी निर्माण समुच्चय में मौजूद होता है, कंक्रीट में सल्फेट के एक अतिरिक्त आंतरिक स्रोत का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक तंत्र आवश्यक रूप से दूसरे को बाहर नहीं करता है क्योंकि सभी सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। यदि बाहरी सल्फेट हमले (ई. एस. ए.) अपेक्षाकृत अच्छी तरह से ज्ञात हैं, तो आंतरिक सल्फेट हमले (आई. एस. ए.) (विलंबित एट्रिंजाइट गठन, डी. ई. एफ.) के लिए कंक्रीट के अंदर काम करने वाले मुख्य तंत्र के सापेक्ष महत्व पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और इस सवाल पर अभी भी बहस चल रही है। तापमान का प्रभाव 65 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, एट्रिंजाइट (ए. एफ. टी.) ए. एफ. एम. की तुलना में कम घुलनशील होता है और इसलिए एट्रिंजाइट विशेष रूप से अवक्षेपित होता है। लगभग 65 डिग्री सेल्सियस, एट्रिंगाइट और ए. एफ. एम. की घुलनशीलता समान है (वास्तव में, यह कंक्रीट के छिद्र वाले पानी के पी. एच. मूल्य पर भी निर्भर करता है, जैसा कि अगले खंड में आगे बताया गया है)। 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, एट्रिंजाइट ए. एफ. एम. की तुलना में अधिक घुलनशील है और कम घुलनशील ए. एफ. एम. चरण अधिमानतः अवक्षेपित होता है। यदि गर्मियों में गर्म मौसम में कंक्रीट डाला जाता है, या कि कंक्रीट घटक या संरचना विशाल है और इसका आंतरिक तापमान 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो एट्रिंजाइट नहीं बनता है, बल्कि केवल एएफएम बनता है। जबकि कंक्रीट सेट और कठोर हो जाता है, यह परिवेश के तापमान पर वापस ठंडा हो जाता है। महीनों के दौरान, या वर्षों के दौरान, इसकी स्थापना के बाद, कंक्रीट खनिज चरणों के परिवर्तन और आयतन परिवर्तन के साथ धीमी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अधीन है। परिवेश के तापमान पर वापस आते हुए, ए. एफ. एम. एट्रिंजाइट की तुलना में अधिक घुलनशील हो जाता है और धीरे-धीरे घुलनशील हो जाता है जबकि एट्रिंजाइट धीरे-धीरे क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इस धीमी रूपांतरण प्रतिक्रिया को विलंबित एट्रिंजाइट गठन (डी. ई. एफ.) के नाम से जाना जाता है और इसे योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता हैः (विलंबित एट्रिंजाइट गठनः डी. ई. एफ. प्रतिक्रिया) एट्रिंजाइट ए. एफ. एम. चरण की तुलना में बड़ी मात्रा में होता है और एसिकुलर सुइयों के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यह प्रतिक्रिया विस्तृत होती है और एक बार जब वे बढ़ते एट्रिंजाइट क्रिस्टल से पूरी तरह से भर जाते हैं तो छोटे कंक्रीट छिद्रों में एक विशाल क्रिस्टलीकरण दबाव पैदा कर सकते हैं। नतीजतन, कठोर सीमेंट पेस्ट (एचसीपी) एक महत्वपूर्ण तन्यता तनाव के अधीन हो जाता है और कंक्रीट मैट्रिक्स के आंतरिक विस्तार के कारण दरार पड़ने लगता है। शुरू में ठोस के सख्त होने से पहले प्लास्टिक की स्थिति में होने पर बनने वाले प्राथमिक एट्रिंजाइट के विपरीत, कठोर कंक्रीट में होने वाली डी. ई. एफ. प्रतिक्रिया ठोस संरचनाओं और घटकों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, जो संभावित रूप से उनकी संरचनात्मक अखंडता और स्थिरता से समझौता कर सकती है। अंततः, डी. ई. एफ. ठोस संरचनाओं के विनाश का कारण बन सकता है। पी. एच. का प्रभाव उच्च पी. एच. पर, विघटित एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में, एट्रिंजाइट को ए. एफ. एम.-सल्फेट में बदल दिया जाता हैः उच्च पी. एच. पर ए. एफ. टी. का ए. एफ. एम. में रूपांतरण योजनाबद्ध रूप से संक्षेप में इस प्रकार किया जा सकता हैः विपरीत प्रतिक्रिया तब भी हो सकती है जब उच्च क्षारीय सामग्री (एन. ए. ओ. एच./के. ओ. एच., के रूप में व्यक्त) वाले कंक्रीट को पानी से रिसाया जाता हैः ए. एफ. एम. वापस ए. एफ. टी. या एट्रिंजाइट में परिवर्तित हो जाता है। कंक्रीट के छिद्रों में एट्रिंजाइट की छोटी सुइयों की धीमी क्रिस्टल वृद्धि कंक्रीट मैट्रिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिस्टलीकरण दबाव डाल सकती है। यह प्रतिक्रिया व्यापक है और ठोस संरचनाओं और घटकों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। पानी में लगातार डूबी विशाल कंक्रीट संरचनाओं में डी. ई. एफ. के जोखिम को कम करने के लिए और क्षारीय लीचिंग (पुल के ढेर, ताले, स्लुइस, बांध) के अधीन, इसलिए कम सामग्री भी चयनित सल्फेट प्रतिरोधी (एस. आर.) सीमेंट के लिए एक वांछनीय विशेषता है। कंक्रीट के आंतरिक और बाहरी सल्फेट हमले कठोर सीमेंट पेस्ट में एट्रिंजाइट का गठन एक आंतरिक विस्तृत रासायनिक प्रतिक्रिया है जिससे कंक्रीट का गंभीर क्षरण हो सकता है। दो मुख्य शास्त्रीय रूप हैं आंतरिक सल्फेट हमला (आई. एस. ए.), जिसे विलंबित एट्रिंजाइट गठन (डी. ई. एफ.) के रूप में भी जाना जाता है, जो पहले से ही वर्णित है, और बाहरी सल्फेट हमला (ई. एस. ए.) जब कंक्रीट सल्फेट के बाहरी स्रोत के संपर्क में आता है, जैसे कि घुलनशील सल्फेट कभी-कभी सीधे मिट्टी या जलभृतों में मौजूद होता है, या पाइराइट ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित होता है (एसिड माइन ड्रेनेज देखें)। ई. एस. ए. में, या जब कभी-कभी दूषित समुच्चय में पाइराइट ऑक्सीकरण भी शामिल होता है, तो एट्रिंजाइट क्रिस्टलीकरण के अलावा, अंतिम क्षरण चरण में बहुत सारे जिप्सम () भी बन सकते हैं। ई. एस. ए. का एक कम आम, लेकिन बहुत गंभीर रूप सल्फेट हमले (टी. एस. ए.) का थॉमासिटिक रूप है जब कंक्रीट कार्बोनेट, आयनों, या सल्फेट की सहवर्ती उपस्थिति में सल्फेट के बाहरी स्रोत के संपर्क में आता है। यह अधिमानतः खुदाई कार्यों द्वारा वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाली मिट्टी की संरचनाओं में होता है और जिसमें पाइराइट का ऑक्सीकरण किया गया है। पाइराइट ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित सल्फ्यूरिक एसिड () आसपास की मिट्टी में या सीधे कंक्रीट के समुच्चय में मौजूद कार्बोनेट को भी भंग कर देता है, जिससे इस बहुत ही हानिकारक विकृति के लिए आवश्यक दो मुख्य तत्व मुक्त हो जाते हैं। पारंपरिक ई. एस. ए. के विपरीत, एट्रिंजाइट सुइयों के रूप में कोई विस्तृत चरण नहीं बनता है, लेकिन थौमासाइट (), जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स (सी-एस-एच, कठोर सीमेंट पेस्ट का "गोंद") का उपभोग करता है, अंततः सीमेंट पेस्ट के विघटन की ओर ले जाता है। सबसे गंभीर मामलों में, कंक्रीट से पीड़ित टी. एस. ए. को एक साधारण फावड़े से या हाथ से भी खोदा जा सकता है। थौमासाइट एट्रिंजाइट (ए. एफ. टी.) के साथ एक निरंतर ठोस-समाधान श्रृंखला बनाता है। वास्तव में, इसकी रासायनिक संरचना की अभिव्यक्ति को दूसरे में अधिक आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इसके समकक्ष, इसका क्रिस्टल जाली एट्रिंगाइट के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है और एक असामान्य रूप से हेक्साकोऑर्डिनेटेड सिलिकेट आयन ऑक्टाहेड्रल स्थिति में एक एल्यूमिनेट आयनों का स्थान ले सकता है, जब तक कि दूसरा आयन विद्युत आवेश में अंतर की भरपाई करता है। हालांकि, थॉमासाइट एट्रिंजाइट (ए. एफ. टी.) की अनुपस्थिति में कम तापमान पर अकेले विकसित हो सकता है, इस प्रकार सल्फेट-प्रतिरोधी सीमेंट (एस. आर. 0 सीमेंट के बिना) में भी, एट्रिंजाइट (ए. एफ. टी.) की उपस्थिति थॉमासाइट क्रिस्टलीकरण के लिए एक मचान (टेम्पलेट, चैपरोन) के रूप में कार्य करती है और इसलिए हेटेरो-एपिटैक्सी द्वारा इसके गठन का समर्थन करती है। सल्फेट हमलों की रोकथाम एट्रिंजाइट के निर्माण में देरी (डी. ई. एफ.; पर्यायवाचीः आंतरिक सल्फेट हमला, आई. एस. ए.) को कम करने और आदर्श रूप से बचने के लिए, कई सावधानियां बरती जा सकती हैंः कंक्रीट के अंदर अधिकतम तापमान को 65 डिग्री सेल्सियस से कम मान तक बनाए रखना, लेकिन चूंकि यह महत्वपूर्ण सीमा तापमान कंक्रीट के छिद्र वाले पानी के पी. एच. पर भी निर्भर करता है, इसलिए 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने की सलाह दी जाती है। एक मोटे ग्रैनुलोमेट्री आकार के साथ कम गर्मी वाले पोर्टलैंड सीमेंट, या बेहतर, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (बी. एफ. एस.) में उच्च सामग्री के साथ एक उपयुक्त धातुकर्म सीमेंट का विकल्प, और इसलिए पोर्टलैंड क्लिंकर में कम सामग्री, तापमान को पर्याप्त रूप से कम रखने का एक तरीका हो सकता है। मेटालर्जिक सीमेंट अव्यक्त हाइड्रोलिक बाइंडर और धीमी सेटिंग वाले सीमेंट हैं। उनके पास कम गर्मी का उत्पादन करने और लंबे समय तक अपने गर्मी उत्पादन को फैलाने का दोहरा लाभ है। यदि गर्मियों में परिवेश का तापमान बहुत अधिक होता है, तो कंक्रीट कास्टिंग की अनुमति नहीं है, या विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है जैसे कि रेगिस्तानी परिस्थितियों में बर्फ और ठंडे समुच्चय के साथ कंक्रीट बनाना। कम क्षारीय सामग्री (<0.60 डब्ल्यूटी) वाले सीमेंट का चयन करना। % यूरोपीय सीमेंट मानक EN 197 के अनुसार)। कम सामग्री <3 डब्ल्यूटी के साथ सल्फेट-प्रतिरोधी (एसआर) सीमेंट का चयन करना। % यूरोपीय सीमेंट मानक ईएन 197 के अनुसार), या सबसे कम संभव सामग्री के साथ (आदर्श रूप से 0 डब्ल्यूटी। %)। विशाल कंक्रीट संरचनाओं के लिए जिनके कोर का तापमान सीमेंट सेटिंग और सख्त होने के दौरान 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है और इसके अलावा उन्हें पानी के नीचे डुबो दिया जाएगा या क्षारीय लीचिंग के संपर्क में लाया जाएगा, विलंबित एट्रिंजाइट गठन से बचने या कम करने का एकमात्र प्रभावी समाधान है सीमेंट क्लिंकर में ट्राइक्लियम एल्यूमिनेट चरण को समाप्त करना, या इसकी सामग्री को काफी कम करना। इसके साथ-साथ, यह क्लिंकर को पीसने के दौरान जिप्सम की मात्रा को सीमित करना भी संभव बना देगा ताकि जिप्सम की बहुत ही ऊष्माक्षेपी जलयोजन प्रतिक्रिया के कारण सीमेंट फ्लैश सेटिंग के जोखिम से बचा जा सके। सीमेंट में मौजूद मुख्य अपराधी चरण को हटाकर डी. ई. एफ. के मूल कारण को समाप्त करना, डी. ई. एफ. (आई. एस. ए.) से पूरी तरह से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। यही सावधानी पारंपरिक बाहरी सल्फेट हमले (ई. एस. ए.) की रोकथाम पर भी लागू होती है जब कंक्रीट पानी की उपस्थिति में सल्फेट के बाहरी स्रोत के संपर्क में आता है। हालांकि, यह सावधानी थौमासाइट (टी. एस. ए.) के गठन के जोखिम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि यह बाद वाला अभी भी विकसित हो सकता है, हालांकि अधिक कठिन रूप से, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट से बने कंक्रीट में। अंत में, एक अंतिम उपाय के रूप में, लेकिन डूबी हुई कंक्रीट संरचनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण, जब कंक्रीट के लिए हानिकारक व्यापक आंतरिक प्रतिक्रियाओं के विकास को रोकने के लिए संभव हो, तो हमेशा पानी के साथ कंक्रीट के संपर्क को कम करने की सलाह दी जाती है। ब्राउन, पी. डब्ल्यू. को आगे पढ़ने के लिए संदर्भ भी देखें। ; टेलर, एच. एफ. डब्ल्यू. (1999)। बाहरी सल्फेट हमले में एट्रिंजाइट की भूमिका। सल्फेट आक्रमण तंत्र, कंक्रीट का सामग्री विज्ञान। आमेर। सिरेमिक सोसाइटी, ओहायो, 73-97। बाहरी लिंक एल्यूमीनियम यौगिक सीमेंट कंक्रीट हाइड्रेट आयरन यौगिक आयरन (III) यौगिक सिलिकेट सल्फेट खनिज सल्फेट